30 
Querholz in der Richtung der Spiegel i\3% ; in der Sehne 
3‘38% (Karmarsch). 
Elasticität und Festigkeit. Das Holz ist fest und zäh, 
was insbesonders von der Wurzel gerühmt wird (Nördlinger). 
Spaltbarkeit. Schwerspaltig (Nördlinger). 
Härte. Das Holz ist nicht hart, aber dicht, fest und zäh. 
Dauer. Im Freien und im Trockenen sehr dauerhaft, 
nicht faulend, nicht dem Wurmfrass unterworfen. 
Verwendung. Der Stamm liefert Material für kleine 
Drechsler-, Tischler- und Marqueterie - Arbeiten. In Tirol 
verwendet man es zu Weinpfählen und Zaunstecken. 
Tafel 10. 
Taxus baccata L. 
(Eibenbaum.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Farbe des sehr 
schmalen Splintes gelblichweiss, des Kernholzes ähnlich dem 
dunklen. Mahagoniholz bräunlichroth, mit fast unbemerk¬ 
baren Spiegeln und schönen feinen dunkelbraunrothen 
Streifen in Folg'e der sehr schmalen Jahrringe, hat wenig 
Glanz, ist geruchlos. 
Die Markstrahlen erkennt man erst unter der Loupe. 
Die Tracheiden sind enge und stark verdickt, selbst im Früh¬ 
lingsholz. Sie sind ausgezeichnet durch ein breites Spiralband, 
welches als tertiäre Verdickung über die behöften Tüpfel 
hinwegzieht (Moeller). Es fehlen sowohl Harzporen (Nördlinger), 
als auch Holzparenchym (Sanio und Wiesner). 
Dichte. Grüngewicht 1*025, Trockengewicht 0*906 
(Nördlinger), Grüngewicht 0-970 bis rioo (1*035). Lufttrocken 
0-740 bis 0*940 (0*840). Saftgehalt 0*180 (Nördlinger). 
Schwinden. I11 der Richtung des Radius 2-4 bis 2-909, 
in der Richtung der Jahrringe 2*6 bis 4*5% (Karmarsch). 
Elasticität und Festigkeit. Sehr elastisch und zäh 
(Anwendung zu Armbrustbogen), (Nördlinger). 
